JKPK (JURNAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA) , Vol. 2, No. 2, Tahun 2017
Program Studi Pendidikan Kimia  Universitas Sebelas Maret https://jurnal.uns.ac.id/jkpk
Hal. 110-118 ISSN 2503-4146
ISSN 2503-4154 (online)
STUDI KAPASITAS ADSORPSI MOLEKUL DIBENZOTIOFEN PADA KARBON MESOPORI DENGAN MODEL GEOMETRI PORI
Study of Adsorption Capacity of Dibenzotiofen Molecules on Mesoporous Carbon with Pore Geometry Model
Maria Ulfa 1,* dan Farhah Nayla Fawzia 2
1 Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126
2 Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126
* Untuk Korespondensi, Tel/fax (0274)545188, e-mail: ulfa.maria2015@gmail.com
Received: June 24, 2017
Accepted: August 31, 2017
Online Published: September 7, 2017
DOI : 10.20961/jkpk.v2i2.11908

## ABSTRAK
Model adsorpsi pada yang simpel dan akurat untuk menggambarkan geometri pori telah dikaji  dan  divalidasi  secara  eksperimen  untuk  memprediksi  kapasitas  adsorpsi  molekul dibenzotiofen  pada  karbon  mesopori.  Model  didesain  menurut  ukuran  saluran  pori  karbon mesopori dan penataan molekul dibenzotiofen yang masuk ke dalam pori. Untuk menguji akurasi model  adsorpsi  dilakukan  komparasi  dengan  hasil  analisis  adsorpsi-desorpsi  nitrogen  untuk menghitung volume yang terisi. Hasil menunjukkan bahwa hasil eksperimen adsorpsi dbt berada dalam range  nilai  volume pori karbon mesopori. Hasil  ini menunjukkan bahwa  model geometri pori molekul dapat secara akurat memprediksi kapasitas adsorpsi suatu molekul dalam material mesopori .
Kata kunci: kapasitas adsorpsi, dibenzotiofen, karbon mesopori, geometri

## ABSTRACT
Adsorption  models  in  a  simple  and  accurate  way  to  describe  the  geometry  of  the  pores have been studied and validated experimentally to predict the adsorption capacity dibenzotiofen molecules  on  mesoporous  carbon.  The  model  is  designed  according  to  the  size  of  the  pore channels  of  mesoporous  carbon  and  molecular  arrangement  dibenzotiofen  that  goes  into  the pores.  To  test  the  accuracy  of  the  model  is  done  by  comparation  with  results  of  analysis  of nitrogen adsorption-desorption to calculate the volume filled. The results showed that the results of  the  experimental  adsorption  data  are  within  the  range  of  values  of  the  pore  volume  of mesoporous  carbon.  These  results  indicate  that  the  pore  geometry  model  molecule  can accurately predict the adsorption capacity of a molecule in a mesoporous material.
Keywords : the adsorption capacity, dibenzotiofen, mesoporous carbon, geometry, model

## PENDAHULUAN
Perkembangan  material  anorganik berpori beberapa tahun terakhir ini membuka peluang  perkembangan  teknologi  industri adsorpsi  dan  lingkungan.  Diantara  banyak material  yang  sedang  dikembangkan  oleh banyak  peneliti  dunia,  karbon  mesopori menyerap  perhatian  yang  cukup  tinggi karena keunikan sifat-sifatnya seperti sistem kontrol ukuran yang mudah selama sintesis, luas permukaan tinggi dan volume pori besar [1] –[3]. Isu inovasi di bidang energi alternatif membutuhkan  material  yang  mampu  me- lakukan  pengolahan  bahan  bakar  minyak ramah  lingkungan.  Kandungan  sulfur  dalam bahan bakar minyak yang beredar di pasaran cukup  tinggi  yang  mampu  menyebabkan korosi  mesin  dan  pencemaran  lingkungan akibat hujan asam[4] –[6].
Teknik  adsorpsi  sulfur  merupakan teknik  paling  sederhana  untuk  mengurangi sulfur  dalam  BBM  karena  membutuhkan energi  rendah[5] –[7].  Salah  satu  molekul yang mengandung sulfur dalam BBM adalah dibenzotiofen.  Peran  pori  dan  volume  pori menurut  beberapa  penelitian  sebelumnya sangat menentukan kapasitas adsorpsi suatu molekul  terhadap  adsorben.  Hubungan antara  kapasitas  adsorpsi  dan  karakter  pori karbon mesopori tidak bisa diprediksi secara akurat  [8].  Model  adsorpsi  terkini  yang menunjukkan  hubungan  kapasitas  adsorpsi dan  struktur  material  sangat  penting  untuk memilih material adsorben yang tepat dalam adsorpsi molekul-molekul bersulfur.
Ada  banyak  kajian  model  geometrik yang menjelaskan proses pengisian molekul pada  material  mesopori  dan  memprediksi
jumlah  yang  teradsorpsi[9] –[11].  Namun, model terkini untuk material kecil tidak tepat untuk adsorpsi molekul bersulfur yang besar. Hal  ini  disebakan  karena  molekul  bersulfur seperti tiofen, dibenzotiofen dan dimetil tiofen memiliki  struktur,  ukuran  dan  sifat  molekul yang  berbeda  dengan  molekul  berukuran kecil seperti ion logam. Oleh karena itu, perlu dilakukan  kajian  khusus  untuk  menentukan model geometrik adsorpsi molekul berukuran besar  yang  akan  bermanfaat dalam  aplikasi adsorpsi tingkat lanjut.
Kajian  model  geometrik  telah  dilaku- kan oleh [11] –[13]. Jumlah molekul adsorbat yang teradsorbsi ke dalam material adsorben dihitung dengan persamaan berikut:
𝐾 = ( 𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑒 𝐴 𝑛 𝑠 𝐷 ) ( 𝑉 𝑡 𝑆 𝑝 )
Dimana  K  adalah  jumlah  molekul adsorbat  yang  teradsorpsi  pada  material adsorben, 𝒏 𝒑𝒐𝒓𝒆 adalah jumlah molekul adsorbat  yang  terakumulasi  sepanjang  area penampang  lintang  satu  pori,  A  (mg/mol) adalah  masa  molar  adsorbat, 𝒏 𝒔 adalah bilangan  Avogadro,  D  adalah  dimensi terbesar  satu  molekul  adsorbat,  Vt  adalah volume  pori  material  adsorben,  Sp  (cm 2 ) adalah  area  penampang  lintang  satu  pori, n pore dapat  dihitung  dengan  persamaan berikut:
𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑜= 𝑘 𝐾𝑀 1/2(𝑘 𝐷𝐵𝑇 ) 𝑘 𝐾𝑀 adalah panjang keliling mulut pori material adsorben sedangkan k adsorbat adalah keliling  molekul  adsorbat  dengan  asumsi adsorbat  masuk  ke  dalam  pori  adsorben dengan  posisi  vertikal  atau  horisontal. Jumlah  molekul  adsorbat  pada  monolayer
dapat ditentukan. Sedangkan pada multilayer jumlah  adsorbat  yang  masuk  mengikuti rumus berikut:
𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖= 𝐿 𝐾𝑀 (𝐿 𝐷𝐵𝑇 ) −  𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑜
𝐿 𝐾𝑀 adalah  luas  alas  pori  material adsorben  sedangkan L adsorbat adalah  keliling molekul  adsorbat  dengan  asumsi  adsorbat masuk  ke  dalam  adsorban  dengan  posisi tertentu. Jumlah molekul adsorbat yang ada di  multilayer  dapat  dihitung  dengan  meng- gunakan perbandingan tersebut.
Tujuan dari kajian ini adalah mendapatkan  model  terkini  yang  mampu memprediksi  kapasitas  molekul  bersulfur pada  material  mesopori.  Model  dibangun berdasarkan  ukuran  adsorbat  dan  struktur pori  karbon  mesopori.  Karbon  mesopori dengan  berbagai  ukuran  pori  dipreparasi menggunakan gelatin sebagai sumber karbon  dan  silika  sebagai  cetakan.  Diben- zotiofen  diadsorpsi  oleh  karbon  meso-pori kemudian  kapasitas  adsorpsi  diprediksi. Analisis  adsorpsi  desoprsi  di  lakukan  untuk memvalidasi keakuratan model.

## METODE
1.  Bahan
Dibenzotiofen (kemurnian >99%)
diperoleh  dari  Sigma  Aldrich,  SBA-15  Six-C Factory  (Wuhan  China  dengan  luas  per- mukaan  550  m 2 /g,  volume  pori  0,999  cc/g dan diameter pori 8,2 nm). Bahan kimia yang digunakan  antaralain  H 2 SO 4 ,  HF,  HCl, deionization water dan NaOH. Semua bahan kimia  yang  digunakan  dalam  penelitian merupakan bahan murni ( analytical grade ).

## 2.  Sintesis karbon mesopori
Karbon  mesopori  disintesis  dengan metode cetakan keras. Template heksagonal p6mm berupa  silika  mesopori  SBA-15
digunakan sebagai cetakan. Prosedur mengikuti  step  penelitian  sebelumnya[14], [15].  Sebanyak  1  gram  silika  mesopori diimpregnasikan  ke  dalam  larutan  yang mengandung  1  g  gelatin,  0,2  g  asam  sulfat dan  50  ml  air.  Campuran  yang  dihasilkan dikeringkan  dalam  oven  selama  6  jam dilanjutkan 160 o C selama 6 jam. Setelah itu campuran ditambahkan dengan 25 ml larutan berisi  0,5  gram  gelatin,  0,2  asam  sulfat  dan 25  ml  air.  Campuran  kemudian  dikeringkan lalu  dipirolisis  pada  suhu  900  ºC  selama  3 jam  dalam  aliran  nitrogen.  Kemudian  silika mesopori dihilangkan dengan 20% HF pada suhu  ruang  hingga  didapatkan  karbon mesopori.

## 3.  Karakterisasi
Analisis  adsorpsi-desorpsi  dilakukan dengan  menggunakan  adsorpsi  nitrogen analyzer  (Quantacrome  2800P,  China). Sampel  karbon  mesopori  didegassing  pada suhu  120  ºC  selama  13  jam.  Sementara sampel yang mengandung adsorbat molekul dibenzotiofen  didegassing  pada  suhu  50  ºC selama 13 jam untuk menghilangkan air yang teradsorbi.  Informasi  tentang  struktur  pori karbon  mesopori  didapatkan  dan  jumlah adsorbat yang masuk karbon mesopori dapat dihitung.  Morfologi  sampel  diamati  dengan TEM  Transmission  Electron  Microscopy (TEM)  dioperasikan  pada  120  kV  dan Spektrofotometer Fourier Transform Infrared (FTIR)  merk  Shimadzu  model  8300.  Proses analisa  data  menggunakan  program  origin
7.0,  Program  nova-quantachrome,  program scion image dan Microsoft excel.
4.  Adsorpsi DBT pada karbon mesopori
Larutan
DBT dibuat dengan konsentrasi  kisaran  dari  0,25  hingga  20 mg/ml.  Sebanyak  20  mg  karbon  mesopori dengan  ukuran  pori  5  nm  dan  5  ml  larutan DBT dicampurkan dalam tabung  plastik  dan diaduk  dengan  laju  pengadukan  100  rpm pada  suhu  kamar  selama  48  jam  untuk mencapai  kesetimbangan.  Campuran  di- sentrifuge  untuk  memisahkan  padatan  dari larutan.  Konsentrasi  DBT  diukur  meng- gunakan  spektro  UV  (UV-2000,  Shimadzu, USA)  pada  bilangan  gelombang  maksimum di 326 nm. Selanjutnya dilakukan penentuan
kapasitas adsorpsi maksimum. Data tersebut akan  dibandingkan  dengan  hasil  kapasitas adsorpsi model geometri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karbon  mesopori  disintesis  dengan metode hard template dengan pertimbangan bahwa  dengan  metode  tersebut  ukuran  pori dapat lebih mudah dikontrol. Silika mesopori SBA-15  digunakan  sebagai  cetakan  untuk membangun karbon mesopori dengan struktur  pori  hasil  cetakan.  Saluran  pori karbon  mesopori  didapatkan  dari  dinding cetakan  sehingga  ukuran  pori  karbon mesopori  merupakan  ukuran  ketebalan dinding cetakan.
Gambar 1. Isoterm adsorpsi-desorpsi nitrogen pada karbon mesopori
Struktur mesopori dari sampel karbon mesopori  dikonfirmasi  oleh  isoterm  tipe  IV dengan loop histerisis tipe H2 pada Gambar 1.  Tipe  isoterm  dan  loop  tersebut  menurut klasifikasi  IUPAC  mengindikasikan  bahwa karbon mesopori memiliki  struktur  pori  yang sama.  Gambar  distribusi  ukuran  pori  pada Gambar  1.b  menunjukkan  bahwa  sampel
karbon  memiliki  keseragaman  ukuran  pori. Dari data adsorpsi-desorpsi nitrogen diperolah  informasi  bahwa  sampel  karbon mesopori  memiliki  rata-rata  ukuran  pori sekitar  4,9  nm  dengan  volume  pori  0,999 cm 3 /g dan luas permukaan 760 m 2 /g.
Gambar  2.  Pencitraan  sampel  karbon mesopori menggunakan TEM
Gambar  2  adalah  hasil  TEM  sampel karbon mesopori. Gambar TEM me- nunjukkan  bahwa  karbon  mesopori  memiliki struktur  heksagonal  dengan  diameter  pori sekitar  4,4  nm.  Hasil  pencitraan  TEM memiliki kesamaan dengan hasil pengukuran rata-rata pori pada adsopsi-desorpsi nitrogen.  Gambar  2  juga  melakukan  pengu- kuran pada satu blok pori heksagonal karbon mesopori dengan tujuan  mengetahui ukuran geometri  material.  Pengukuran  difokuskan pada blok sampel yang memiliki keteraturan paling  tinggi  dibanding  bagian  lain.  Hasil pengukuran  pada  blok  homogen  ini  meng- hasilkan kesimpulan bahwa rasio p x l sampel karbon  mesopori  adalah  4,4  nm  x  4,8  nm. Ukuran  tersebut  menjadi  informasi  awal dalam  kajian  model  geometrik  molekul  DBT sebagai adsorbat karbon mesopori.
Gambar 3. Gambar Molekul dibenzotiofen
Dimensi  senyawa  DBT  (Gambar  3) menurut  penelitian  Mossner  (1999)  memiliki ukuran 11,58x7,99x4,06 Å atau 1,16nmx0,79 nmx0,41  nm.  Hasil  penelitian  ini  data  gas kromatrografi  resolusi  tinggi.  Sedangkan dimensi pori karbon mesopori adalah 5,2 nm dengan  volume  pori  sekitar  0,999  cm 3 /g. Dengan  volume  pori  karbon  mesopori sebesar  0,999  cm  dan  diasumsikan  bentuk pori  adalah  pipa.  Model  geometri  pori  untuk adsorpsi  dibenzotiofen  pada  karbon  meso- pori  model  geometri  pori  telah  didesain menurut bentuk saluran pori karbon mesopori dan  penataan  molekul  dibenzotiofen  yang teradsorpsi ke dalamnya. Penghitungan yang rumit  dapat  dihindari  dengan  mengasum- sikan  bahwa  ukuran  molekul  dibenzotiofen diasumsikan  oval.  Molekul  dibenzotiofen diasumsikan  tersusun  pada  paking  yang padat  tapi  tidak  saling  tumpang  tindih  pada lapis  tunggal  atau  lapis  ganda  seperti  yang digambarkan  pada  Gambar  3.  Jumlah dibenzotiofen  yang  teradsorbi  ke  dalam karbon  mesopori  dihitung  dengan  per- bandingan jumlah multi dan monolayer.
Gambar  4.  Model  adsorpsi  dengan  posisi molekul  DBT  a.  horisontal,  b.  vertikal dan c. Melintang
Gambar 4 adalah model geometri pori yang telah didesain berdasarkan posisi DBT sebagai adsorbat saat memasuki saluran pori karbon mesopori. Pada Gambar 4 terjadi dan penataan  molekul  DBT  posisi  horisontal, vertikal  dan  melintang.  Untuk  menghindari penghitungan  yang  rumit,  ukuran  molekul dibenzotiofen  diasumsikan  oval.  Molekul DBT diasumsikan tersusun pada paking yang padat  tapi  tidak  saling  tumpang  tindih  pada lapis  tunggal  atau  lapis  ganda.  Dari  hasil perhitungan  menggunakan  persamaan(1), jumlah  molekul  DBT  pada  monolayer sebanyak 9 molekul. Sedangkan pada multi- layer  jumlah  DBT  yang  masuk  adalah  14 molekul. Jumlah masa DBT yang teradsorbsi ke dalam karbon mesopori adalah 226 mg/g. Rasio jumlah pori  monolayer terhadap multi- layer  adalah  0,64.  Jumlah  DBT  yang  ter- adsorbsi ke dalam karbon mesopori ini 3 kali lebih  banyak  dari  hasil  eksperimen.  Hal  ini diperkirakan  karena  dalam  model  geometri, penyusunan  molekul  DBT  dianggap  masuk ke  dalam  pori  satu  persatu,  membentuk susunan yang teratur dan kompak sehingga tidak  memberikan  sisa  ruang  dalam  pori. Berbeda  dengan  saat  adsorpsi  secara
eksperimental,  molekul  DBT  kemungkinan tidak  masuk  satu  persatu  tapi  bisa  masuk secara  bersamaan  dan  terjadi  kompetisi antar molekul karena adanya gaya elektrostatik antara sulfur pada DBT dengan dinding karbon. Kemungkinan kedua, penaaatan  molekul  DBT  tidak  seragam dalam  pori.  Jika  dalam  teori  geometri, penataan molekul diasumsikan seperti susunan  tabung-tabung  sferik  yang  tertata seragam  dengan  arah  horisontal,  maka dalam  eksperimen  diperkirakaan  penataan molekul  merupakan  penggabungan  molekul horisontal dan vertikal. Hal ini memungkinkan terjadinya  tumpang  tindih  antar  molekul sehingga  banyak  ruang  kosong  yang  tidak bisa ditempati oleh DBT. Kelemahan ini bisa dikurangi  dengan  memberikan  gaya  dorong dari luar melalui vakum nanopori.
Tabel  1.  Adsorpsi  DBT  pada  karbon mesopori  secara  experimental  dan model geometri pori
Posisi molekul DBT Ukuran molekul DBT (nm) Kapasitas adsorpsi (mg/g) Experimen Model geometri Horisontal 0,79 x 0,41 66,7 216,7 Vertikal 1,16 x0,79 66,7 168,5 Melintang 1,16 x 0,41 66,7 120,7
Tabel  1  menunjukkan  perbedaan kapasitas  adsorpsi  yang  dipengaruhi  oleh posisi molekul DBT ketika memasuki rongga pori karbon mesopori. Dimensi DBT disimulasikan  menjadi  1,16  nmx0,79  nm  x 0,41  nm.  Volume  molekular  DBT  hasil hitungan adalah 0,987 nm 3 dengan asumasi bahwa  molekul  berbentuk  elips.  Tabel  1 menggambarkan bahwa pada posisi
horisontal,  jumlah  molekul  DBT  yang  bisa masuk  ke  pori  yang  tergambar  dengan  nilai kapasitas adsorpsi yang lebih besar dibanding posisi vertikal. Hal ini diperkirakan terjadi karena pada posisi horisontal, molekul leboh  mudah  masuk  ke  mulut  pori  dan terendap  ke  dasar  pori  sehingga  meng- optimalkan  proses  adsorpsi.  Sedangkan pada  posisi  vertikal  dan  melintang  terjadi banyak tumpang tindih molekul DBT dimulut pori  yang  mengakibatkan  penyumbatan selama proses adsorpsi berlangsung. Hal ini didukung  ilustrasi  pada    Gambar  4  me- nunjukkan  data  eksperiman  dan  hasil kalkulasi  dari  model  geometri  pori  untuk adsorpsi  DBT  pada  karbon  mesopori.  Nilai yang  diprediksi  pada  adsorpsi  monolayer  ( K mono )  dan  (K multi )  mengindikasikan  bahwa model  dapat  secara  akurat  berada  dalam kisaran kapasitas adsorpsi.
Untuk  mengkonfirmasi  model  yang digunakan,  eksperimen  adsorpsi  desorpsi nitrogen  digunakan  untuk  mengukur  volume pori dan menghitung volume yang terisi DBT pada karbon mesopori. Secara teori, volume pori  yang  terkurangi  seharusnya  terisi  oleh molekul  DBT  di  dalam  sampel  mesopori. Rasio volume pori  yang terkurangi terhadap total volume pori seharusnya setara dengan rasio  jumlah  monolayer  terhadap  jumlah multilayer.  Hal  ini  diberlakukan  karena adsorpsi DBT pada karbon mesopori adalah adsorpsi  monolayer.  Rasio  volume  pori  dari eksperimen  yang  terkurangi  terhadap  total volume  pori  (V exp /V bet )  adalah  0,999.  Dan prosentasi  monolayer  jika  di  hitung  dari model  geometri  ( n mono / n multi )  mencapai 93,5%  .  Hal  ini  mengindikasikan  adsorpsi DBT  pada  karbon  mesopori  berdasarkan
model  geometri  dominan  menghasilkan monolayer.
Konfirmasi  kapasitas  adsorpsi  DBT pada  karbon  mesopori  secara  sistematik diinvestigasi  menggunakan  model  adsorpsi Langmuir.  Model  isoterm  Langmuir  me- nunjukkan bahwa adsorpsi pada per-mukaan karbon mesopori merupakan adsorpsi monolayer dimana satu situs pada permukaan  adsorben  hanya  ditempati  satu molekul  adsorbat.  Hasil  adsorpsi  memiliki kesamaan dengan hasil prediksi dari proses adsorpsi  DBT  yang  hampir  keseluruhan adalah  adsorpsi  monolayer.  Hasil  kapasitas adsorpsi  model  Langmuir  sebesar  67  mg/g, sedangkan  kapasitas  adsorpsi  maksimum DBT  model  geomteri  sebesar  216  mg/g. Perbedaan  ini  diperkirakan  karena  pada Langmuir,  posisi  DBT  melintang  sehingga membutuhkan ruang lebih besar. Sedangkan pada  model  geometrik,  kapasitas  adsorspi karbon mesopori terhadap DBT besar karena posisi  DBT  horisontal  homogen  disemua situs  adsorben.  Namun  kapasitas  adsorspi baik  model  Langmuir  maupun  model geometri pori  tidak menunjukkan perbedaan yang  signifikan  jika  penempatan  posisi  DBT pada  posisi  melintang.  Keseluruhan  hasil investigasi  adsorpsi  DBT  pada  karbon mesopori  dengan  model  geometri  me- nunjukkan metode geomteri memiliki akurasi tinggi dalam  memperkirakan kapasitas adsorpsi suatu material.

## KESIMPULAN
Model adsorpsi untuk menggambarkan geometri  karbon  mesopori  menghasilkan kapasitas adsorpsi terhadap molekul
dibenzotiofen  sebesar  216  mg/g  dengan posisi DBT melintang. Hasil analisis adsorspi
DBT metode Langmuir menunjukkan kapasitas adsorpsi karbon mesopori terhadap DBT  sebesar  66  mg/g.  Perbedaan  ini  terjadi karena  perbedaan  cara  pandang  dalam penempatan  posisi  DBT  ketika  memasuki peori  karbon  mesopori.  Kapasitas    adsorpsi DBT baik dari eksperimen maupun menggunakan  model  geometik  berada  pada kisaran  65-70  mg/g.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  model  geometri  pori  molekul  dapat secara akurat memprediksi kapasitas adsorpsi  suatu  molekul  dalam  material mesopori.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada para teknisi nitrogen adsorpsi desorpsi serta TEM di UNNES, Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan  Pusat  UNS,  PNRI  (Perpus- takaan  Negara  Republik  Indonesia),  UPM Library  Malaysia  dan  teman-teman  di Queensland  University  yang  telah  mem- berikan  bantuan  baik  berupa  karakterisasi dan penyediaan referensi dalam penyusunan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] T. H. Liou, “Development of mesoporous structure and high adsorption capacity of biomass-based  activated  carbon  by phosphoric  acid  and  zinc  chloride activation,” Chem. Eng. J. , vol. 158, no. 2, pp. 129 –142, 2010.
[2]  S.  Nagamine,  K.  ichi  Kurumada,  M. Tanigaki,  and  A.  Endo,  “Effects  of catalytic  acid  and  templating  surfactant concentrations  on  mesostructure  of submillimeter-thick mesoporous silica by solvent  evaporation  synthesis,” Micro-
porous Mesoporous Mater. , vol. 49, no.
1 –3, pp. 57–64, 2001.
[3]  L. Calvillo, R. Moliner, and M. J. Lázaro, “Modification of the surface chemistry of mesoporous  carbons  obtained  through colloidal silica templates,” Mater. Chem.
Phys. ,  vol.  118,  no.  1,  pp.  249 –253, 2009.
[4] A. Zhou, X. Ma, and C. Song, “Effects of oxidative modification of carbon surface on the adsorption of sulfur compounds in diesel fuel,” Appl. Catal. B Environ. , vol.
87, no. 3 –4, pp. 190–199, 2009.
[5] C.  Song  and  X.  Ma,  “New  design approaches to ultra-clean diesel fuels by deep desulfurization and deep dearomatization,” vol. 41, pp. 207–238, 2003.
[6]  J. Bu, G. Loh, C. G. Gwie, S. Dewiyanti, M.  Tasrif,  and  A.  Borgna,  “Desulfuri- zation  of  diesel  fuels  by  selective adsorption  on  activated  carbons :
Competitive  adsorption  of  polycyclic aromatic sulfur heterocycles and polycyclic  aromatic  hydrocarbons,”  vol.
166, pp. 207 –217, 2011.
[7] C.  Song,  “An  overview  of  new approaches  to  deep  desulfurization  for ultra-clean gasoline , diesel fuel and jet fuel ଝ ,” vol. 86, pp. 211–263, 2003.
[8]  N. Farzin Nejad, E. Shams, M. K. Amini, and  J.  C.  Bennett,  “239-246  Ordered mesoporous  carbon  CMK-5  as  a potential sorbent for fuel desulfurization:
Application  to  the  removal  of  dibenzo- thiophene and comparison with CMK- 3,”
Microporous Mesoporous Mater. , 2013.
[9]  J.  Lee,  S.  H.  Joo,  and  R.  Ryoo, “Synthesis of mesoporous carbons with various  pore  diameters  via  control  of pore  wall  thickness  of  mesoporous silicas,” pp. 33–36, 2003.
[10] J.  Ramı  and  P.  Castillo-villalo,  “Trans- formation  of  thiophene  ,  benzo-thiophene and dibenzothiophene over Pt / HMFI , Pt / HMOR and Pt / HFAU : Effect of reactant molecular  dimensions  and  zeolite  pore diameter over catalyst activity,” vol. 130, pp. 320 –326, 2008.
[11]  Y.  Gao et  al. ,  “A  geometric  pore adsorption model for predicting the drug loading  capacity  of  insoluble  drugs  in mesoporous carbon,” Int. J. Pharm. , vol. 485, no. 1 –2, pp. 25–30, 2015.
[12]  K. Ariga, A. Vinu, J. P. Hill, and T. Mori, “Coordination  chemistry  and  supra- molecular  chemistry  in  mesoporous nanospace,” Coord.  Chem.  Rev. ,  vol. 251, no. 21 –24, pp. 2562–2591, 2007.
[13]  G.  Tzvetkov,  B.  Tsyntsarski,  and  K. Balashev, “Microstructural inves-
tigations  of  carbon  foams  derived  from modified coal- tar pitch,” Micron , vol. 89, pp. 34 –42, 2016.
[14]  M. Ulfa, W. Trisunaryanti, I. Falah, and I. Kartini,  “Synthesis  of  Mesoporous Carbon  using  Gelatin  as  A  Carbon Source  and  SBA-15  as  A  Template  for Dibenzotiophene Adsorption,” vol. 9, no. 9, p. 9555, 2016.
[15]  M. Ulfa, W. Trisunaryanti, I. I. Falah, and I.  Kartini,  “Wormhole-Like  Mesoporous Carbons  from  Gelatine  as  Multistep Infiltration  Effect,” Indones.  J.  Chem. , vol. 16, no. 3, pp. 239 –242, 2016.